— 42i — 
Beryll hat theoretisch die Zusammensetzung: Bgs AI2 (8103)6, 
prozentisch SiOg = 66,84, AI2O3 = 19,05, BeO = 14,11. 
Aus diesen Komponenten hat Teaube^) ihn auch kiinst- 
lich dargestellt, und zwar in folgender Weise : Frisch gefalltes 
BeAl(SiO) wurde mit wasserfreier Borsaure langere Zeit auf 
1700*^ erhitzt; es resultierten kleine Beryllkrystalle in hexa- 
gonalen Formen. 
Die Krystallisation ging also bei Anwesenheit des Mine- 
ralisators Borsaure und betrachtlicher Temperatur vor sich. 
In der Natur konnte sich der ProzeJB unter EinfluB hoheren 
Druckes schon bei niederer Temperatur abspielen, zumal ferner 
noch "weitere Reagenzien wie Fluor usw. mitwirken konnten. 
Fiir eine niedere Bildungstemperatur als 1700° spricht der 
Umstand, da6 die Beryllkrystalle mit Dolomiten auf Yalencia- 
nit Yorkamen. 
Da der letztere in enger Yerbindung mit dem Beryll 
sich findet, so muQ fiir ihn auch dieselbe Art der Entstehung 
angenommen werden. Kiinstlich wurden Orthoklase bisher 
nur auf fliissigem "Wege gewonnen; es schienen aus Schmelz- 
fliissen bisher nur Plagioklase auskrystallisiert zu sein. Aus 
Losungen bzw. unter Mitwirkung Yon Yielem Wasser erhielten 
FkiedeL und SarASIN Krystalle Yon kiinstlichem Orthoklas, 
und zwar in der AdularYarietat unter folgenden Umstanden: 
Eine Mischung Yon Atzkali, Aluminiumsilikat und Wasser 
wurde im geschlossenen Bohr bis zur Botgliihhitze erhitzt; 
nach langerer Dauer des Prozesses bildeten sich deutliche 
Adularkrystallchen 
Die chemische Analyse dieser kiinstlichen Adulare ergab: 
SiO., = 70,02, AI2O3 = 15,59, K2O = 14,38. 
Der natiirliche Valencianit: 
SiO. = 66,82, AI2O3 = 17,58, KoO = 14,80, FeO = 0,09, 
Adularkristalle Yon der Insel Elba: 
Si02 = 63,80, AI2O3 = 21,00, K2O = 13,80. 
Der natiirliche Valencianit kommt also dem kiinstlichen 
Adular am nachsten. 
1) N. Jaiirb. MiD. 1894, I, 275. 
-) Friedel und Sarasin : Sur la production artificielle d'une matiere 
feldspatiqae. Bull. Soc. min. France 1879, II, 158; 1881, IV, 171; 
1890, XIII, 129. 
